282 



Gold 



1000,0 



Zinn 



303,9 



Silber 



973,0 



Blei 



179,6 



Platin 



981,0 



Marmor 



23,6 



Kupfer 



898,2 



Porzellan 



12,2 



Eisen 



374,3 



Ziegel- und 





Zink 



363,0 



Ofenmasse 



11,4 



Folgendes war der Gang einiger dieser Versuche, 

 Alle Stangen waren quadratische Prismen. Der Abstand 

 zwischen zwei auf einander folgenden Thermometern be- 

 trug 10 Centimeter. Der Querschnitt der Stangen hielt, 

 ausgenommen bei den beiden letzteren (Stangen) 21 mm 

 in der Seite. Alle Stangen wurden mit einem und dem- 

 selben Firnifs überzogen, um ihnen in Bezug auf die 

 Wärmestrahlung eine gleiche Oberfläche zu ertheilen. Bei 

 dem Versuch wurde die Stange an einem Ende mittelst einer 

 Quinquet'schen Lampe *) erwärmt. Solch eine Lampe hat 

 bei diesen Versuchen mehrere Vorzüge, namentlich ist es 

 leicht sie zu handhaben, und dann bringt sie auch wenig 

 nach dem Orte der Beobachtung hin. Die Temperatur 

 Wärme der umgebenden Luft wurde durch ein sehr 

 empfindliches Thermometer angegeben. Es gelang, diese 

 Temperatur für die Dauer eines Versuches sehr nahe con- 

 stant zu erhalten. Jeder Versuch dauerte sechs Stimden. 

 Erst nach zwei bis drei Stunden erlangten die Thermome- 

 ter eine stationäre Temperatur. Das der Lampe am näch- 

 sten befindliche Thermometer nahm die Temperatur, auf 

 welcher man es erhalten wollte, sehr schnell an, und 

 man sah alsdann darauf, dafs diese Temperatur keine 

 merklichen Aenderungen erlitt **): 



*) Der Name Lampe ä la Quinnuet oder oder — wie Hr. Des- 

 p'retz schlechthin sagt — Quinguet , kommt der Lampe mit 

 doppeltem Luftzuge gerechterweise nicht zu. Die Ehre der Er- 

 findung gebührt dem Hrn. Argand und nicht dem Hrn. Quin- 

 quet. Man sehe darüber: Dicouverte des Lampes a courant 

 d'air et a cylindre ; par Mr. Arg and. Gcneve 1785. (P-J 



*) Ausführlicher findet man diefs Verfahren beschrieben in Biot's 

 Tratte, Tom. IV. p. 666. ( P) 



